Zusammensetzung des Stahls. 189 



Rothglülihitze versetzt, wie beim Vorstählen oder Cemen- 

 tiren. Die Versuche ergaben : 



1) Dass Schmiedeeisen sich, wenn es bloss der Ein- 

 wirkung von Kohle ausgesetzt wird, nicht in Stahl ver- 

 wandelt. Ein kleines Stäbchen Schmiedeeisen, welches 

 im Porcellanrohr eingeschlossen 12 Stunden lang in Roth- 

 glühhitze erhalten wurde, zeigte beim Ablöschen weder 

 eine stahlartige Oberfläche, noch die bekannten verschie- 

 denen Anlauffai'ben bei verschiedener Temperatur. 



2) Fand dagegen Luftzutritt statt, in der Art, dass 

 Kohle im Ueberfluss vorhanden war, so verwandelte das 

 Schmiedeeisen sich oberflächlich in Stahl und würde 

 ohne Zweifel bei längerer Dauer des Processes ganz in 

 Stahl übergegangen sein. 



3) Stickstoff erzeugt, keinen Stahl. 



4) Eben so wenig Kohlenoxydgas. 



5) Auch die KohlenwasserstoftVerbindungen sind ohne 

 Einfluss, mag man Ölbildendes Gas durch das Rohr strei- 

 chen lassen, oder das Schmiedeeisenstäbchen in ein stick- 

 stofffreies Oel tauchen. 



6) Dagegen geben Ölbildendes Gas mit Ammoniak 

 gemischt und Cyan Stahl, auch verstählt sich das Eisen 

 durch Ablöschen in eiiicm stickstoffhaltigen Oele. 



7) Eisencyankalium erzeugt Stahl. 



8) Cyankalium bildet ebenfalls Stahl, woraus hervor- 

 geht, dass der Eisengelialt des Eisencyankaliums nicht 

 das stahlbildende Reagens, sein kann. 



9) Kali oder Kaliumdämpfe sind ohne Einfluss auf 

 die Beschaffenheit des Schmiedeeisens. 



10) Eben so wenig bildet sich unter dem Einflüsse 

 ■von Ammoniak oder salpetersaurem Ammoniak Stahl aus 

 reinem Schmiedeeisen. 



11) Dagegen wirkt Ammoniak oder Chlorammonium 

 verstählend, wenn das Eisen viel Kohlenstoff enthält. 



Hieraus erkennt man, dass die Stahlbildung stets 

 eintritt bei gleichzeitiger Gegenwart von Stickstoff imd 

 Kohlenstoff. Sollte das bei ausgedehnteren Versuchen 

 sich weiter bestätigen, so bleibt noch die Frage, ob diese 

 beiden Elemente mit dem Eisen Verbindungen eingehen 

 und darin bleiben, oder ob d3,s Stickgas bloss zur Ein- 

 leitung der Verbindung zwischen dem Eisen und Kohlen- 

 stoffe erforderlich ist. {Hartnann's Berg- und Hüttenm. 

 Ztg. 1859. No.22.) Bkh. 



